Künstliche Darstellung von Mineralien. 



403 



brechende Würfel. Im Porcellanofen gab die gleiche Schmelze nur zweierlei 

 Nadeln. Die eine Art war wahrscheinlich ein Kalkfluoniobat ; die andere, 

 von spec. Gew. = 4,484 , ist schwach doppeltbrechend , auf der breiten 

 Fläche dieser Nadeln tritt eine negative Bissectrix senkrecht aus , mit 

 grossem Winkel der optischen Axen und q «< v. Die Analyse ergab : 71,93 

 Nb 2 5 , 28,31 Ca 0, 0,58 Fe 0, führt also auf die Formel 2CaO.Nb 2 5 , 

 welche 70,51 Nb 2 5 , 29,49 CaO fordert. 



Wird aus einer Lösung von Mobsäure in geschmolzenem Natrium- 

 karbonat jene durch Kalkcarbonat gefällt, so erhält man einen Niederschlag 

 von ca. 0,02 mm grossen würfeligen und oktaedrischen Krystallen mit un- 

 ebenen Flächen und Aggregatpolarisation. Auf den Oktaederflächen zeigt 

 sich Feldertheilung nach den Halbirenden der Winkel. — Fällt man die 

 Lösung von Na 3 Nb0 4 in geschmolzenem Na 2 CO 3 mit CO 2 Ca, so erhält 

 man anomal doppeltbrechende Oktaeder, z. Th. daneben andere Aggregate. 

 Die Analyse des Niederschlags zeigt, dass das entstandene 3CaO.Nb 2 5 

 ein paar Procent Na 2 als Vertreter von CaO aufgenommen hatte, Es 

 ergiebt sich also, dass Orthoniobate in regulärer Form mit anomaler 

 Doppelbrechung vorkommen. 



Calciumsalz der Tantalsäure. Beim Schmelzen von Tantal- 

 säure mit Chlorcalcium im Gebläseofen ergab sich ein krystallinisches 

 Pulver, das vorwiegend aus anomal doppeltbrechenden Würfeln bestand, 

 nadeiförmige Krystalle nur untergeordnet enthielt. Die ersteren waren 

 wasserklar, stark lichtbrechend und zeigten Würfel und Oktaeder öfter 

 im Gleichgewicht. Im polarisirten Lichte erkennt man Feldertheilung mit 

 den Grenzen auf ooOoo (001) parallel zur Kante; Eichtung der grösseren 

 optischen Elasticität parallel zur Diagonale. Die Krystalle verhalten sich 

 also wie Complexe aus acht Bhomboedern mit 90° Polkantenwinkel, die 

 optisch einaxig positiv doppeltbrechend sind. Die Analyse ergab 76,88 

 Ta 2 5 (zu niedrig ausgefallen), 20,68 CaO, 0,81 FeO. Die Formel 2 CaO . 

 Ta 2 5 verlangt 77,89 Ta 2 5 , 20,11 CaO. 



Thoriumniobat (5Th0 2 .16 Nb 2 O 5 ). Dieses Salz ist von Larsson 

 dargestellt und beschrieben worden. Es ist optisch zweiaxig, ohne starke 

 Doppelbrechung. Die wahrscheinlich rhombischen, säuligen Individuen 

 bilden oft Zwillinge, anscheinend nach einem Dorna, wobei die Individuen 

 unter 88° aneinander stossen. Bisweilen sind sie zu würfelartigen Ge- 

 stalten verzwillingt. Die Fähigkeit der Thorerde , niobsaure Salze mit 

 den Eigenschaften der Perowskitmineralien zu bilden [welche Eigenschaften 

 sind gemeint? Ref.], scheint nach Verf. die Bolle der Thorerde bei den 

 Pyrochlormineralien zu bestimmen ; sie wird auch bei diesen als Basis auf- 

 zufassen sein. 



Synthese von Pyrochlor- und Dy sanaly tmineralien. 

 Beiner Kalkpyrochlor. Eine Mischung von 11,2 g Kalk, 26,74 g 

 Niobsäure, 9 g Fluornatrium im Platintiegel bei stärkstem im Gebläseofen 

 erreichbaren Grad der Weissgluth geschmolzen, ergab nach Abkühlung 

 eine Masse, die aus farblosen und stark lichtbrechenden Oktaedern bis zu 

 5 mm Kantenlänge bestand , zwischen denen eine Grundmasse schwach 



aa* 



